486 Zweiter Teil. Spezielle Edelsteinkunde. 



Türkis. 



Der Türkis (orientalischer, echter oder Mineraltürkis, Türkis vom alten Stein oder 

 turquoise de la vieille röche) wird als Mineral auch Kalait oder Kallait genannt, unter 

 Benutzung eines alten plinianischen Namens für ein grünes Mineral, das man auf unseren 

 Edelstein bezieht. Dieser ist stets undurchsichtig, meist grün, in den besten Qualitäten 

 blau, und niemals in deutlichen Kristallen ausgebildet. Er unterscheidet sich in diesen 

 Beziehungen von fast allen anderen wertvollen Edelsteinen, die sämtlich, mit Ausnahme 

 des Opals, durchsichtig und vollkommen kristallisiert sind. Von ihnen und von allen 

 übrigen wichtigen Edelsteinen überhaupt ist er namentlich auch durch seine chemische 

 Zusammensetzung verschieden, sofern er zur Mineralgruppe der Phosphate gehört, von der 

 kein anderes Glied die für einen guten Edelstein nötigen Eigenschaften besitzt. 



Was zunächst diese seine chemische Beschaffenheit betrifft, so ist der Türkis in der 

 Hauptsache eine wasserhaltige Verbindung der Tonerde mit der Phosphorsäure, der man 

 die Formel : 2 AI2 O3 . P2 O5 . 5 H2 zu geben pflegt. Diese erfordert im reinsten Zu- 

 stande : 47,0 Proz. Tonerde, 32,5 Proz. Phosphorsäure und 20,5 Proz. Wasser, die Analysen 

 ergeben jedoch nicht immer genau dieses Mischungsverhältnis, sondern etwas schwan- 

 kende Zahlen, wie es bei solchen nicht deutlich auskristallisierten Substanzen auch sonst 

 häufig der Fall ist. Außer jenen Hauptbestandteilen enthält aber der Türkis immer 

 noch geringe Mengen anderer Substanzen. Man findet namentlich stets zwischen 1 und 

 4 Proz. Eisenoxyd und zwischen 2 und 8 Proz. Kupferoxyd, die deswegen von Wichtig- 

 keit sind, weil sie die Farbe vermitteln. Ein blauer orientalischer Türkis, wahrscheinlich 

 aus Persien stammend, hat nach der Analyse von Hermann ergeben: 47,45 Proz. Ton- 

 erde, 1,10 Proz. Eisenoxyd, 2,02 Proz. Kupferoxyd, 1,85 Proz. Kalk, 0,50 Proz. Mangan- 

 oxydul, 28,90 Proz. Phosphorsäure und I8,i8 Proz. Wasser. Da die Eisen- und Kupfer- 

 bestandteile niemals fehlen, so hat Penfiel d die Ansicht ausgesgesprochen , daß ihre 

 Anwesenheit nicht auf fremden Verunreinigungen beruht, sondern daß sie dem Mineral 

 wesentlich angehören. Er hat daher statt jener eine dies berücksichtigende Formel: 

 [AI (0H)2, Fe (0Hj2, Cu (OH), HJ3 PO4 aufgestellt, in der sich die drei mit der Phosphor- 

 säure vereinigenden basischen Verbindungen in wechselnden Verhältnissen vertreten können. 



Das Wasser läßt sich durch Glühen eines kleinen Stückes in einem engen Glas- 

 röhrchen leicht austreiben und beschlägt dann die Wände des letzteren mit Tropfen; dabei 

 zers])ringt das Stückchen unter lautem Knistern in kleine Splitter, es dekrepitiert, wie man 

 zu sagen pflegt. Gleichzeitig verschwindet die ursprüngliche Farbe und man erhält 

 eine schwarzbraune Masse, deren Zusammenhang oft so lose ist, daß sie beim leisesten 

 Druck in Pulver zerfällt, oder das angewandte Stück wird auch gleich von vornherein in 

 ein solches braunes Pulver verwandelt. Schmelzbar ist der Türkis selbst in der Flamme 

 des Lötrohres nicht; er färbt aber in feinen Splittern die Lötrohrflamme oder die Flamme 

 des Bunsenschen Gasbrenners oder der Spirituslampe infolge seines Gehalts an Phosphor- 

 säure und Kupferoxyd grün. In Salzsäure und Salpetersäure löst er sich meist auf, doch 

 scheinen in dieser Beziehung sich verschiedene Sorten und Stücke von verschiedenen 

 Fundorten abweichend zu verhalten, da manche Proben von diesen beiden Säuren nicht 

 angegriffen werden. Diese wirken aber immer so weit ein, daß die Farbe des Steines 

 zerstört wird und verschwindet. 



Daß man keine Kristalle des Türkis kennt, ist schon oben erwähnt worden. Er 

 findet sich in unregelmäßig gestalteten Partien, die kleine Klüfte und Spalten und auch 

 sonstige Hohlräume in dem Muttergesteine ganz oder teilweise ausfüllen. Ist die Aus- 



